ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD FÖRHANDLINGAR 188 7, N:0 1. 7 



1. Germaniums specifika värme. 



a. Försök i vattenånga. 



1. 2. 3. 4. 



Invägdt germanium 1,2200 1,2200 1,2200 1,2200. 



Glashylsans vigt 0,5761 0,3925 0,3925 0,3925. 



Barometerstånd 0,757 0,759 0,76O 0,7607. 



Lufttemperatur 17, o 17, o 17, o 17, o. 



Upphettningstemperatur 99,81 99,8 9 99,9 2 99,9 5. 



Skalgång före o. efter försöket 0. 



Utslag i korrigerade skaldelar 354,0 6 291,74 290,63 292,22. 



» »kalorier 20,381 16,794 16,730 16,821. 



» » » för glaset 11,425 7,790 7,793 7,795. 



» » » för germanium 8,956 9,oo4 8,937 9,026. 

 German:s spec. värme 100 — 0° 0,0735 0,o739 0,0733 0,o74O. 



h. Försökinitrobenzolånga. 



5. 6. 



Invägdt germanium 0,7424 0,7424. 



Platinanätets') vigt 0,5698 0,5698. 



Upphettningstemperatur 211, o 211, o. 



Skalgång före och efter försöket — 1,7 7 0. 



Utslag i korrigerade skaldelar 278,44 277,4 5. 



» » kalorier 16,o2 8 15,9 7 1. 



» » » för platinan 3,8 9 5 3,8 9 5. 



» » « för germanium 12,i33 12,o7 6. 



Germaniums spec. värme 211 — 0° 0,o7 7 4 0,o77i. 



c. Försök i defenylaminånga. 



7. 8. 



Invägdt germanium 0,7417 0, 7 4 1 7 . 



Platinanätets vigt 0,5 698 0,5 6 9 8. 



') För att lätt kunna återupptaga germanium ur iskalorimetern, invecklades ett 

 par stycken deraf i ett fint platinanät. Platinans spec. värme är vid be- 

 räkningarne likasom alltid tillförene af oss satt =0,0324 i enlighet med 

 Kkgnault's bestämning. 



